Darstellung des Scliicefelbaryums im Grossen. 3 1 7 



10) Wird der rothe Schwefel bei 300° erhitzt und 

 plötzlich gekühlt, so liefert er schwarzen Schwefel. 



Die verschiedenen Modificationen des Schwefels sind 

 demnach : 



1) Löslicher prismatischer gelber. 



2) „ octaedrischer „ 



3) Unlöslicher gelber. 



4) „ rother. 



5) Löslicher „ 



6) Schwarzer Schwefel. 



Der oft geschmolzene und schnell gekühlte Schwefel 

 enthält löslichen und unlöslichen gelben, schwarzen und 

 löslichen rothen Schwefel. (Poggd. Annal. 1854. No. 6. 

 p. 308—323.) _ Mr. 



Ueber Darstellung des Scbwefelbaryums im Grossen. 



Nach H. Gruneberg werden von fein gemahlenem 

 Schwerspath 3 Theile mit 1 Theil eines feinen Grusses 

 von fetten Steinkohlen gemengt und das Gemisch mit 

 heissem Steinkohlentheer zu einem festen Teige ange- 

 stossen. Aus diesem Teige werden Ziegel von etwa 2V2 

 Zoll Höhe, ebenso viel Breite und 5 Zoll Länge geformt, 

 dieselben mit einer Hülle mageren Lehms umgeben und 

 zum Austrocknen an die Luft gelegt. Sind sie vollstän- 

 dig trocken, so wird auf den beweglichen Rost eines klei- 

 nen Schachtofens eine Schicht brennender Coaks von 

 etwa 4 Zoll Höhe gebracht, auf dieses folgt eine Schicht 

 todter Coaks von 3 Zoll Höhe, dann eine Schicht Schwer- 

 spathziegel, darauf wiederum Coaks, wieder Ziegel u. s. w., 

 bis der Ofen gefüllt ist. Derselbe wird nun oben ge- 

 schlossen und durch Oeffnen eines Schiebers mit einem 

 gut ziehenden Schornstein in Verbindung gesetzt. Nach 

 2 Stunden ist der Inhalt des Ofens bedeutend zusammen- 

 gesintert und es wird fortgefahren, den Ofen mit abwech- 

 selnden Schichten Coaks und Schwerspathziegeln zu be- 

 schicken, während unten die fertigen weissglühenden Zie- 

 gel durch den Rost herausgezogen werden. An letzteren 

 ist der Lehmbeschlag theilweise geborsten, theilweise 

 ziemlich unversehrt geblieben, an allen halbverglast. Das 

 Schwefelbaryum findet sich darin als loser Kern von 

 lederbrauner Farbe. Nach dem Auflösen hinterlässt das- 

 selbe etwa 15 Proc. unzerlegten Schwerspath, welcher bei 

 einer neuen Operation wieder hinzugenommen wird. (Journ. 

 fürprakf. Chem. 1853. No. 19.) B. 



